— 15 — 
die entsprechenden Melanophlogit- und Opalkrusten her. Eine 
Trennung beider schien mir zur Entscheidung der vorliegen- 
den Frage nicht nöthig. Der erhaltene Melanophlogit ist also 
mit etwa !/; Opal gemengt. 
Zunächst suchte ich auf mikroschemischem Wege der Frage 
näher zu treten. Eine sehr kleine Menge der pulverisirten 
Opal- und Melanophlogit-Kruste wurde gut mit Schwefel- 
kohlenstoff und kochendem Wasser ausgewaschen, auf Platin- 
blech mit wässeriger Flufssäure, darauf mit Salzsäure bei 1000 
zur Trockne verdampft und dann mit einem Tröpfchen Chlor- 
caleium versetzt. Es entstand keine Spur von Gyps-Nadeln. 
Schwefelsäure war also nicht nachzuweisen. Dieses negative 
Resultat wurde bei allen drei Arten von Krusten auch dann 
erhalten, wenn etwas grölsere Mengen des Pulvers im Platin- 
schälchen mit Flufssäure bei 100° ©. eingedampft wurden. 
Darauf wurden 0,1982 gr. der zweiten Kruste (gute, mittel- 
grolse Würfel) mit Flulssäure eingedampft und der Rück- 
stand gewogen: 0,0017 gr. = 0,86°/,. Auch hier war Schwefel- 
säure nicht nachzuweisen, dagegen wurde mikrochemisch 
Natrium als Kieselfluornatrium nachgewiesen. 
Darauf wurden 0,1925 gr. der Kruste mit kleinen farb- 
losen Würfeln direct mit kohlensaurem Natron aufgeschlossen. 
Beim Behandeln der Schmelze mit Salzsäure war kein 
Schwefelwasserstoffgeruch bemerkbar. Hier wurde nun quan- 
titativ bestimmt: SiO, = 89,14°/,, BaSO, (durch Kochen mit 
BaC];) entsprechend 0,63 %/, SO;, FeO; + AlO; = 1,61 9).. 
Als eine braune Kruste zuerst nach dem Pulvern ge- 
glüht und dann mit kohlensaurem Natron geschmolzen worden 
war, wurden bei Anwendung von 0,4413 gr. erhalten: Glüh- 
verlust = 1,63; SO; = 2,57; SiO, — 92,05; AlOz + FeO; = 
1,356 %. Die braune Kruste wurde nun nach dem Pulveri- 
siren nochmals ohne vorheriges Glühen mit kohlensaurem 
Natron aufgeschlossen. Dieses Mal gab die Schmelze beim 
Behandeln mit Salzsäure deutlichen Geruch nach Schwefel- 
wasserstoff. Bei Anwendung von 1,0292 gr wurden erhalten: 
SiO; = 92,49 9%, SO; = 3,82 %%, AlOz + FeO, = 0,60 %. 
Jetzt wurden gröfsere Mengen der braunen Kruste mit 
